153 



gebt ferner hervor, dass keinerlei Gesetzmässigkeit hinsicht- 

 lich der Grösse der Gleitung längs ocPög (100) besteht; dass 

 namentlich nicht, wie man nach dein Vorhandensein der Gleit- 

 fläche Pöö (101) (vergi. unten) muthmassen könnte, die Lage 

 der verschobenen Theile sich der Zwillingslage in Bezug auf 

 ooPöö (100) mit Pöö (101) als zweiter Kreisschnittsebene z 2 

 nähern. Nach vielen Messungen bleibt der Maximalbetrag des 

 Winkels (111) : y (III) unterhalb jenem Werth, welcher einer 

 symmetrischen Lage von Pöö (101) in Bezug auf ocPöö (100) 

 entsprechen würde: in manchen Fällen geht er aber auch 

 beträchtlich darüber hinaus (z. B. beträgt die Maximaidrehimg 

 von Pöö (101) um b mehr als 74°, während die zu ooPöö 

 (100) symmetrische Lage nur Drehung um 47° 42^' verlangt). 



Die folgenden Beobachtungen über das physikalische Ver- 

 halten der nach y deformirten Theile beweisen nun aber, dass 

 eine Drehung der Molekeln wie bei der Deformation a über- 

 haupt nicht stattfindet. 



Zunächst zeigen Dünnschliffe von nach y deformirten Kry- 

 stallen nach oePöb (010), dass die Deformation y merkliche 

 optische Änderungen nicht nach sich zieht. An dem ersten 

 // ooPcb (010) geschliffenen Krystall der Art betrug der Maxi- 

 malwinkel (101) : y (101) ca. 38° ; in einem zweiten , welcher 

 zunächst nach a, dann nach y deformirt war, betrug der Win- 

 kel a (001) : ya (001) ca. 30°: die Deformation y war also in 

 beiden Fällen recht erheblich. Trotzdem löschten die nach y 

 deformirten Theile gleichzeitig mit den übrigen aus: zum 

 mindesten müssen die Änderungen im optischen Verhalten nur 

 sehr gering sein, denn an dem zweiten Präparat war die ge- 

 ringe Auslöschungsdifferenz zwischen den ursprünglichen und 

 den nach a deformirten Theilen sehr wohl sichtbar, es wurde 

 eben daran die früher mitgetheilte Auslöschungsschiefe er- 

 mittelt (vergl. Fig. 15). 



Dadurch wird die Vermuthuug nahe gelegt, dass mit der 

 Deformation a irgend welche physikalische Änderungen über- 

 haupt nicht verbunden sind. Diese Ansicht würde sich nun 

 in sehr einfacher Weise bestätigen lassen, falls die Krystalle 



deutliche Spaltbarkeit nach einer Fläche ausserhalb der Zone 

 i 



der Axe c zeigten. Die Spaltfläche müsste dann den nach y 

 deformirten Theil ganz so ebenflächig wie den Haupttheil 



